标题：贝加尔软玉
介绍
定义目前国内市场上的俄罗斯软玉大多来自于俄罗斯布里亚特自治共和国首府乌兰乌德所属的达克西姆和巴格达林地区,邻近贝加尔湖,故词条将产于该地区的软玉称为贝加尔湖地区软玉  贝尔加软玉
主要产地俄罗斯软玉产地较多，但目前国内市场上的俄罗斯玉主要来自俄罗斯布里亚特自治共和国首府乌兰乌德所属的达克西姆和巴格达林地区，邻近贝加尔湖。
矿区概况该区软玉矿体呈透镜状、脉状、似层状、团块状等产出于酸性岩浆岩与白云质大理岩的接触带中,其中以透镜状为主,透镜体大小不一。从其断面上观察,可见明显的分带现象:从边缘到中心软玉颜色依次渐变为褐色、棕黄色、黄色、青色、青白色、白色;矿物粒度由粗逐渐变细;透镜体中央常有较高品质的白玉产出,不仅色白,质地也非常细腻。矿体由于受后期挤压构造运动的影响,其内部共轭X型剪节理较为发育,常见后期含三价铁的溶液沿节理缝或裂隙渗滤,形成较富特色的棕色、褐色的糖玉品种,这与新疆和田仔玉的“糖皮”非常相似。在矿区附近原始森林的河流中,有仔料产出,但开采不便,产量较小。
颜色介绍俄罗斯玉颜色丰富，有白、黄、褐、红、青、青白等色，而且往往多种新色分布在同一块软玉之一。从其断面看，颜色呈明显分带现象，从边缘到中心，颜色依次为褐色、棕黄色、黄色、青色、青白色、白色；矿物颗粒从边部到中心由粗变细。由于受构造运动的影响，铁氧化物常沿裂隙浸染，形成较有特色的棕色、褐色等，类似于新疆的糖玉。
矿物组成研究表明，俄罗斯玉的矿物组成主要是透闪石，占95%以上，次要矿物有白云石、石英、磷灰石、绿帘石、滑石、磁铁矿等。
岩石学特征
化学成分为了研究该地区软玉的化学成分,笔者选取了具有代表性的6块标本,分别是碧玉、青玉(带有围岩)、黄玉、糖玉、白玉等,对其进行了电子探针微区成分分析,结果见表1。  表1
依据上述分析结果并结合前人资料,可以得出以下结论:
1.该区软玉主要化学成分的平均值(SiO2:59.33%;MgO:22.27%;CaO:12.72%)与透闪石矿物理论值(SiO2:59.169%;MgO:24.808%;CaO:13.805%)基本一致;
2.根据闪石族矿物化学成分通式[A0-1B2C5[T8O22](OH,F,Cl)2],结合上述电子探针分析结果,可以看出该区软玉:A位离子的Na+,K+含量很低,几乎可以忽略;B位离子Ca2+含量在12%～14%之间;C位离子主要为Mg2+,Mg2+与Fe2+呈互为消长,反映了两者的类质同象关系。软玉的绿色随着MgO百分含量的降低和FeO百分含量的升高而逐渐加深;T位主要为Si4+和Al3+。该区软玉的Al含量很低,SiO2含量较高,由此可以推测,其形成于富硅贫铝的地质环境;
3.围岩中的Ca含量较高,结合矿区的地质概况及样品外观,基本上可以认定,该地区的软玉矿床为接触交代变质成因的镁矽卡岩型矿床,是中酸性岩浆岩与白云质大理岩接触交代变质作用的产物;
4.软玉中的Fe离子以两种形式赋存:一是晶格铁;二是存在于矿物颗粒间隙的三价铁。二价晶格铁是软玉呈现绿色的主要原因;三价铁浸染于透闪石矿物颗粒间隙,是软玉呈现黄色、棕色和褐色的主要原因
矿物组分根据公式:Mg2+/(Mg2++Fe2+)≥0.90(离子符号代表原子个数,下同)的为透闪石;0.50≤Mg2+/(Mg2++Fe2+)<0.90的为阳起石。笔者对上述样品的Mg2+/(Mg2++Fe2+)进行了计算,结果见表2,可以看出白玉、青玉、黄玉、糖玉的主要成分为透闪石,碧玉中的透闪石已向阳起石过渡。  表2
对碧玉和白玉进行X射线衍射分析,可以看出,样品SM-1和SM-4的粉晶衍射数据相似,其主要谱线为:SM-1:3.134(310),8.467(110),3.285(240),2.712(151);SM-4:3.127(310),8.483(110),3.281(240),2.709(151),这与透闪石的粉晶衍射谱线数据3.110(310),8.400(110),3.260(240),2.703(151)基本相似,可以断定,样品SM-1和SM-4中的主要矿物为透闪石。但是图谱中也有少量其它矿物谱线存在,特别是碧玉中较为明显。
经分析,矿物为绿泥石、伊利石等极少量的粘土矿物。测试所得的样品中,主要矿物晶胞参数为(单位:nm):SM-1(碧玉),a0=0.986,b0=1.811,c0=0.528,β=104.50°,单斜晶系;SM-4(白玉),a0=0.982,b0=1.804,c0=0.522,β=104.50°,单斜晶系;透闪石理论值,a0=0.983,b0=1.805,c0=0.527,β=104.52°,单斜晶系;阳起石理论值a0=0.989,b0=1.814,c0=0.531,β=104.52°,单斜晶系。
通过以上测试比较,可以得出以下结论:
贝加尔湖地区软玉的主要矿物成分是透闪石,杂质成分较少。为了进一步研究该地区的矿物组成,笔者磨制了7块薄片。通过镜下观察发现,该地区的软玉主要是由不同形态的透闪石和极少量的杂质矿物组成。根据透闪石颗粒的形态,大体可分为两类:纤维—显微纤维状透闪石和片晶透闪石。纤维—显微纤维状透闪石占大多数,含量一般在65%左右;片晶透闪石占30%左右,多呈片柱状变斑晶出现。在碧玉薄片中,部分矿物在单偏光下呈淡绿色,当转动物台时,有阳起石的多色性变化特征,这也从另一方面证明了该地区碧玉中的透闪石已向阳起石过渡。杂质矿物组分所占比例很小,一般在5%左右。
主要有:
(1)石英　软玉中SiO2的含量较高,呈脉状穿插,偶见它形粒状;
(2)白云石　由于交代不完全而呈现不规则的交代残余,粒度细小,可见高级白干涉色;
(3)磷灰石　在软玉中磷灰石较为常见,粒度一般为0.05～0.10mm,其自形程度较好,有的镜下可见典型的六方横切面形态;
(4)帘石类矿物　在碧玉和青玉品种中,可见绿帘石和斜黝帘石,呈半自形柱状,粒度在0.1mm左右;
(5)磁铁矿　镜下呈黑色自形或半自形粒状,不十分常见;
(6)粘土矿物　滑石、伊利石等蚀变产物常附生于透闪石矿物颗粒的表面或间隙
岩石结构在偏光显微镜下,笔者根据贝加尔湖地区软玉中透闪石的粒度,将其分为3类。图版IV(8张)
显微粗晶质结构　透闪石颗粒较粗,粒度在0.02mm以上,有的作为变斑晶出现,粒度则更大。在不同品种中含量不一,粗质碧玉、青玉中含量略多,可达10%左右,而在优质白玉品种中则较少。粗晶透闪石含量多的软玉,其外观粗糙,光泽暗淡,缺乏滋润感。
显微晶质结构　在偏光显微镜下,利用消光可以辨别出透闪石颗粒的大小和形态,粒度变化于0.005～0.020mm,此种粒度的透闪石占透闪石总量的30%左右。
显微隐晶质结构　透闪石颗粒极细,在显微镜下也无法分清其大小和形态。聚偏光现象明显,干涉色较低,此种粒度的透闪石占透闪石总量的60%左右。由这种透闪石颗粒构成的软玉结构细腻,光泽滋润柔和,油性较强。
上述3类中,以显微晶质与显微隐晶质结构为主,它们经常叠加出现。贝加尔软玉(5张)
依据贝加尔湖地区软玉中透闪石集合体的形态和相互间的关系,也可以分为3类:
(1)无定向集合体　由不定向透闪石显微颗粒杂乱交织成集合体;
(2)透闪石纤维束　透闪石纤维沿长轴方向近似平行地排列或呈放射状交织分布(图版Ⅳ-2);
(3)透闪石纤维团　透闪石纤维团簇聚集呈放射状、帚状分布,可见波状消光现象(图版Ⅳ-3)。
贝加尔湖地区软玉的结构在成因上基本属于变晶结构这一大类,具体又分为5类。
毛毡状隐晶质变晶结构　透闪石颗粒极为细小,粒度在光学显微镜下无法分辨其外形轮廓,大小均一,不定向密集分布,尤如交织的毛毡一般(图版Ⅳ-4)。与该结构对应的软玉外观细腻、致密、润泽。
显微纤维状变晶结构　透闪石晶体多呈纤维状近于平行聚集,具弱定向性。
显微鳞片或片状变晶结构　由外形不十分规则的细小鳞片状或叶片状透闪石组成,错综排列。具这种结构的软玉质地较粗。
过渡结构　
(1)显微纤维—隐晶变晶结构:透闪石晶体呈纤维状聚集,弱定向排列,分布于隐晶透闪石基质中;
(2)显微叶片—隐晶变晶结构:透闪石晶体呈叶片状交错分布于隐晶透闪石的基质中,与这种结构对应的软玉质地一般比较粗;
(3)显微纤维—叶片变晶结构:透闪石晶体呈纤维束状、团状、叶片状交错分布(图版Ⅳ-5),其对应的软玉质地较粗糙。
中细粒斑状变晶结构　中细粒透闪石变斑晶多呈四边形、菱形和不规则状,斑晶大小不等,一般为0.05～0.70mm,有的可以更大。透闪石的变斑晶中有时可见近56°和124°的较完好闪石式解理(图版Ⅳ-6,7)。这种结构在该地区软玉中较为常见。由于这种中细粒透闪石变斑晶较为普遍,因而大大地影响了软玉的均一性和透明度,在外观上给人以较干、较粗、瓷性光泽的感觉。
除了以上5种主要结构,还有一种由构造应力作用形成的碎裂结构。
由于矿体受到定向构造应力的作用发生碎裂,形成了类似于韧性流动构造的定向裂纹,细小鳞片状或显微纤维状透闪石也大致定向排列,并可见到透镜体状的透闪石角砾,在构造裂隙中还充填有石英脉。这是贝加尔湖地区软玉中较为特殊的一种结构。同时,从图版Ⅳ-5中也可以看出,矿体中还存在着愈合裂隙、剪节理和张节理,表明矿体至少受到三期构造活动的影响,破坏了毛毡状隐晶质变晶结构本身的致密性。这些后期的构造运动不同程度地影响了该地区软玉的品质。在高倍扫描电镜下,透闪石颗粒呈柱状或纤维状集合体,以柱状形态为主,进一步可将其细分为短柱状、柱状、长柱状和片柱状。柱状透闪石呈定向或无定向排列,形成不同的结构,与偏光显微薄片下的结构大致对应。有时清晰可见透闪石的两组解理(图版Ⅳ-8)。扫描电镜的实验条件:机型:日立HITACHIS-450;电压为15kV;放大500～5000倍。
构造特征
笔者对该地区一定数量的软玉原料的研究发现,软玉主要为接触交代成因,其典型结构为变晶结构,对应的构造为变成构造,具体可分为两类。
块状构造　为常见构造。软玉中不见片理、线理等方向性构造,矿物成分及构造较为均一,呈致密块状。变质结晶的微小透闪石颗粒镶嵌排列,均向展布。此种构造与原岩性质均匀、应力作用较弱、变质结晶作用较弱等因素有关。
片状构造　该矿区的软玉在形成后,由于受到了一定的剪切应力作用,发生变形,在脆性条件下发生碎裂;在塑性条件下形成片状构造,主要表现为纤维状、长柱状透闪石定向排列。这种玉石可用性较差,实际经济价值较低。
成因及特点
与新疆和田玉相比，其矿物成分大至相同、结构相似、成因类型相同。不同之处在于：
（1）俄罗斯玉主要以山料为主，缺乏籽料与山流水，因此，俄罗斯玉缺乏新疆和田玉籽料、山流水这样高质量的品种。  俄罗斯贝加尔湖地区软玉
（2）俄罗斯玉虽然同样以纤维交织结构为主，但矿物颗粒稍粗，一般为0.02-0.005之间，比新疆和田玉粗，接近青海玉，因此，其外观上质地细腻程度不够，油脂光泽不足而略带瓷性特征。
（3）俄罗斯玉的糖玉主要是氧化铁沿构造裂隙浸染形成，与新疆和田玉籽料和山流水暴露地表受氧化铁浸染形成的特征具有明显差别。
（4）由于俄罗斯玉结构较粗，加之多受后期构造运动的影响，因此，俄罗斯玉的韧性较新疆和田玉偏低。
总结
1.该地区软玉的矿床成因基本上与我国新疆和田软玉相似,为中酸性岩浆岩与白云质大理岩接触交代变质产物。矿床形成后受到了多期构造运动的影响。
2.该地区软玉的化学成分特征是高硅贫铝在矿物组成上,根据Mg2+/(Mg2++Fe2+)的值(6个样)、X射线粉晶衍射数据和镜下特征,可以判定:除了碧玉中透闪石向阳起石过渡以外,其它品种中的矿物主要为透闪石,杂质矿物含量较少。
3.该地区软玉的结构主要有6种:毛毡状隐晶变晶结构、显微纤维变晶结构、显微鳞片—片状变晶结构、过渡结构、斑状变晶结构及碎裂结构。由于斑状变晶结构占一定的比例,影响了该地区软玉的质量。其构造以块状构造为主,少量为片状构造。
4.该地区软玉具有软玉的一般特征,根据GB/T16552-1996和GB/T16553-1996中的命名规则和方法,应将其归于软玉大类,并可进一步依据其颜色的不同划分亚种。它与新疆和田玉在成因和主要组成矿物上相近,而在结构和外观上有差异。[1]